( 348 ) 



l'azotate cruraniiim que l'on peut préparer clans ini grand état de pureté. 

 Il reste nn mélange rongeàtre de sesquioxyde d'uranium et d'oxvde vert 

 U^O\ On additionne ce mélai^e d'un léger excès de charbon en poudre 

 et le tout est fortement comprimé dans un creuset de charbon. En sou- 

 mettant alors ce mélange, dans le four électrique, à l'action de l'arc pro- 

 duit par un courant de ZjSo ampères et Go volts, la réduction se fait com- 

 plètement, en quelques instants. Après refroidissement, on retire du 

 creuset un lingot métallique à cassure brillante d'une grande dureté, qui, 

 lorsqu'on le projette sur la porcelaine ou qu'on agite ses fragments dans 

 un flacon de verre, fournit de brillantes étincelles par la combustion de 

 traces de matières. Il se produit ici, mais avec un éclat beaucoup plus 

 grand, un phénomène'analogue à la Combustion des parcelles de fer qui 

 prennent feu par simple frottement duis l'air. 



» I-e rendement en uranium de ce;te préparation, faite au four élec- 



trique, est assez grand. Une expérien 

 de 200^' à 220^''. Les 600^'' que j'ai 1' 

 ont donc été préparés en trois fois, el 

 dix minutes environ. 



M Cet échantillon n'est pas formé 



:e de douze minutes fournit un culot 

 lonneur de présenter à l'Académie 

 chaque réduction n'a demandé que 



l'uranium pur ('). C'est une véri- 



table fonte dont la teneur en carbonevarie avec la prédominance soit de 

 l'oxyde, soit du charbon dans le mélaige. 



» L'analyse qualitative nous a [danontré que nous n'avions que de 

 l'uranium et du carbone. Les dosag|s de différents échantillons de ce 

 carbure d'uranium nous ont fourni le 



1. 



Uranium 86,25 



Carbone , i3,5o 



» Nous ajouterons que ces carburej d'uranium décomposent lentement 

 l'eau à la température ordinaire, prériété sur laquelle nous aurons oc- 

 casion de revenir, et que leur point d fusion est bien supérieur à celui du 

 platine. 



(') Un assez grand nombre de métaux rant jamais été préparés dans un état par- 

 fait de pureté. Certains renferment du carpne, du silicium ou des métaux, alcalins; 

 on sait aujourd'luii qu'une très petite quanté de ces impuretés peut faire varier les 

 propriétés physiques et même chimiques d) ces corps simples. Il nous semble donc 

 important de déterminer avec soin l'état dffiureté des métaux obtenus au moven du 

 four électrique. 



